Magnetische Eigenschaften I!>T Stnffc Of).'' 



Im allgemeinen enthalt ein derartiges Substanzen eine betriiditliche Rolle, die, 

 Material, das zum groBen Teil zu 0,3 bis wie u liter anderen Boudouard und Belloe 

 0,5 mm dicken Blechen (Dynamoblechen festgestellt haben, in betriicht lichen Mengen 

 und Transformatorenblechen) ausgewalzt im Eisen out harten sind, aber nach dem 

 wird, nur wenige Hundertstel Prozent von heutigen Stand der Wissenschaft nicht mit 

 Kohlenstoff. Silizium, Phosphor, Schwefel Sicherlicil vollstaiidig entfcrnt werden 

 usw., dagegen meist zur Erzielung eines konnen. Hierzu kommt noch, daB die magne- 

 blasenfreien Gusses 0,2 bis 0,4 % Mangan, , tischen Eigenschaften auch in hnliom MaBc 



Dieser schmiedbare GuB wird zumeist von der molekularen Struktur abhangen, 

 als ,,FluBeisen" oder haufiger noch als die durch die thermische Behandlung st.-irk 

 StahlguB" bezeichnet , ein insofern un- beeinfluBt wird. Es ist deshalb auch keinc- 

 gliicklich gewahlter Name, als er leicht zu wegs einerlei, auf welchem Wege das reine 

 Verwechselungen mit dem sogenannten GuB- Eisen hergestellt wurde, und man wird je 

 stahl" Veranlassung gibt, der ganz andere nach der Herstellungsart wenigstens im un- 

 magnetische und mechanische Eigenschaften tern Teil der Magnetisierungskurve stets 

 besitzt. Hervorgerufen wurde der Name betrachtliche Abweichungen zu erwarten 

 StahlguB durch das Bestreben der Eisen- haben, wahrend der Sattigungswert davon 

 hiitten, durch die Bezeichnung ,, Stahl" die nicht wesentlich abzuhangen scheint; hier- 

 besonders feine Qualitat des Materials fiir wird man den in der Physikalisch-tech- 

 anzudeuten, im Gegensatz zu dem gewohn- nischen Reichsanstalt gefundenen und auch 

 lichsten GuBmaterial, dem GuBeisen, mit durch anderweitige Messungen bestiitigten 

 seinen in jeder Beziehung minderwertigen Wert 47r^Max = 21600 als etwa innerhalb 



Eigenschaften. eines halben Prozents richtig ansehen 



In friiherer Zeit war die Bezeichnung diirfen. 



,,Stahl" reserviert fiir eine Legierung von Mehrfache Versuche, aus kauflichem, von 

 Eisen mit 0,5 % bis von 1,5 % Kohlenstoff, erstklassigen chemischen Fabriken be- 

 dem je nach Bedarf noch andere Zusatze zur zogenem pulverformigem Eisen, das kauni 

 Veranderung seiner mechanischen, elektri- nachweisbare Spuren fester Verunreinigungen 

 schen und magnetischen Eigenschaften bei- J enthielt, durch Schmelzen in verschiedenen 

 gefiigt wurden. ErlaBt sich gieBen, schmieden Gasatmospharen , durch nachtragliches 

 aber auBerdem durch Eintauchen in kaltes Schmieden usw. magnetisch vorzugliches 

 Wasser oder Oel harten, und gerade durch Material in Stab- oder Drahtform zugewinnen. 

 das letztere Verfahren werden, wie wir sehen sind samtlich miBgliickt, denn die magne- 

 werden . die magnetischen Eigenschaften ' tischen Eigenschaften ergaben sich als ge- 

 auBerordentlich stark beeinfluBt. ringwertiger wie bei gutein StahlguB. Das- 



Zwischenlegierungen mit einem Kohlen- j selbe Ergebnis hatten die auBerordentlich 

 stoffgehalt von 0,1% bis 0,5% kommen ; sorgfaltigen \'ersuche von H. Kreusler, 

 im technischen Betrieb wohl nur vereinzelt < der. von reinstem Ammonium-Eisensulfat 

 zu speziellen Zwecken vor, wenn beispiels- ausgehend. durch systematisches Reinigen 

 weise neben relativ holier Magnetisierbarkeit auch die kleinen noch vorhandenen festen 

 eine betraclitliche mechanische Festigkeit j Verunreinigungen bis auf wenige Tausendstel 

 verlangt wird. Prozent beseitigte. Das noch stark wasser- 



Das gewohnlichste und magnetisch min- stoffhaltige Material wurde dann im Va- 

 derwertigste Material, das aber gleichwohl kuum durch den Lichtbogen geschmolzen, 

 seiner Billigkeit und Leichtfliissigkeit halber die abtropfenden Kiigelchen auf Quecksilber 

 noch vielfach zu groBeren GuBstucken, wie aufgefangen und zu Draht ausgezogen; der 

 Magnetgestellen von Dynaniomaschinen usw. Draht wurde in eineGluhbirneeingesclnnolzen 

 verwendet wird, ist das GuBeisen, das bekannt- und durch den elektrischen Strom auf 

 lich bis zu 4% Kohlenstoff und mehrere : Gelbglut erhitzt. so daB mit Sicherheit an- 

 Prozent Mangan, Silicium usw. als Venui- zunehmen ist, daB wenigstens der Wasser- 

 reinigungen enthalt und nicht mehr schmied- stoffc:ehalt beseitigt worden ist. Gleich- 

 bar ist. | wohl ergab die magnetische Untersuchung 



Wir wollen nun die magnetischen Eigen- dieser feinen Drahtchen in der Reichsanstalt 

 schaften dieser verschiedenen Eisensorten ein unerwartet schlechtes Resultat. In der 

 der Reihe nach kurz besprechen. j nachstehenden kleinen Tabelle 1 sind einige 



4. Reines Eisen. Die Herstellung von der hierbei gefundenen Daten zusammen- 

 reinem Eisen ohne alle Verunreinigungen ist gestellt mit den cntspiechenden Daten eines 

 auBerordentlich schwierig, seine magneti- ausnehmend guten kauflichen Materials, das 

 schen Eigenschaften sind deshalb auch noch nach einer vor dem Ausgluhen ausgefiihrten 

 nicht sicher festgestellt, man ist vielmehr chemischen Analyse neben 0,4%" Mangan 

 noch auf Vermutungen angewiesen; es spielen noch etwa 0,2% anderer Verunreinigungen 

 namlich unzweifelhaft nicht nur Beimen- enthielt, aber durch geeignete thermische 

 gungen fester, sondern auch gasfb'rmiger Behandlung (Ausgliihen im Vakuum usw.) 



